136 



unter 5 pCt. ist. Es ist also durch diese Analyse mit völliger 

 Sicherheit entschieden, dass der fragliche Feldspath aus Labra- 

 dor besteht. 



No. 14. Grünes Mineral in Gestein No. 1. Analysirt von 

 Streng. 



Spec. Gew. = 3,00. 



Kieselerde . 

 Thonerde 

 Eisenoxydul 

 Kalkerde . . 

 Magnesia 

 Kali . . . 

 Natron . . 

 Glühverlust*) 

 Unlöslicher 

 Rückstand 



= 15,49 

 = 14,29 

 = 25,26 



:= 14,06 



= 4,71 



= 1,85 



= 2,93 



= 15,74 



= 9,27 



Nach Abzug des 

 unlöslichen Rück- 

 standes auf 100 

 berechnet 

 16,43 

 15,15 

 26,77 

 14,91 

 4,99 

 1,96 

 3,11 

 16,68 

 1UU.U0 



Sauerstoff- 

 Gehalt 

 8,5308 

 7,0815 

 5,9417 

 4,2398 ] 

 1,9606 

 0,3326 1 

 0,7979. 



14,8443 



Sauers toff- 



Verhältniss 



S.5308 oder 1,2 



7,0815 „ 1,0 



13,2726 „ 1,9 

 14,8443 „ 2,1 



103,<jü 



Ein solches basisches, wasserhaltiges Silikat wie dieses ist 

 meines "Wissens bis jetzt gänzlich unbekannt. Das Sauerstoff- 

 Verhältniss von 



EO : A1 2 3 : Si0 3 : HO ist 

 1,9 : 1 : 1,2 : 2,1 oder annähernd 

 2 : 1 : 1 : 2 

 Es würde sich daher folgende Formel für dieses Mineral 

 aufstellen lassen: 



B 3 Si + K 3 AI + 6 H O. 

 Nach seiner Zusammensetzung sowohl, wie auch nach seinen 

 physikalischen Eigenschaften steht dasselbe den Chlorit-artigen 

 Körpern am nächsten und würde deshalb in der Familie des 

 Glimmers neben den Chlorit zu stellen sein. ' 



Es besteht also hiernach der Melaphyr - Porphyr aus einer 

 feldspathigen Grundmasse, in welcher porpbyrartige Krystalle 

 von Labrador und einem grünen, wasserhaltigen, sehr basischen, 

 eisenreichen Minerale eingelagert sind, und welche ausserdem 



*) Der Glühverlust ist bei Berechnung des Sauerstoff-Gehalts gänz- 

 lich als Wasser in Rechnung gebracht, obgleich ein kleiner Theil dessel- 

 ben wahrscheinlich aus Kohlensäure bestanden hat. 



